AN ALES DE LA UNIVERSIDAD. MAYO DE 1878. 
285 
de calcinada la arcilla se ha hecho atacable por los dcidos; 
es lo que modifica el metodo de analisis. 
Tomemos 2 gramos de la cal o cimento considerado i 
coloquemoslos en una capsula de porcelana, agreguemos 
8 gramos de agua i 20 de acido clorldrico. Calentando un 
poco toda la materia se disuelve; se e Yap ora lentamente 
i el residuo se trata nuevamente por el acido cloridrico i 
se evapora de nuevo. Se disuelve de nuevo el residuo eu 
agua acidulada i se filtra. La silice queda en el filtro. 
En el licor queda la cal, la magnesia, la alumina i el <5xi- 
do de hierro. Se agrega un poco de dcido cloridrico i 
despues amoniaco en exceso; la magnesia no se preeipita 
porque hai en el liquido una sal amoniacal; filtrese i se 
recojera un residuo pardo jelatinoso de alumina i de pro- 
toxido de hierro que se lava en agua caliente. 
El precipitado calcinado i pesado se mezcla en un cri- 
sol con potasa en pedazos i se hace llegar al color rojo; 
se agrega despues agua que disuelve el aluminato de po- 
tasa formado i deja el peroxido de hierro que se recoje 
en un filtro i se pesa. 
En el liquido no queda otra cosa que cal i magnesia, 
las cuales se separan concentrando el liquido i echando 
algunas gotas de amoniaco i despues una disolucion ca- 
liente i concentrada de oxalato de amoniaco en exceso. 
La magnesia no se preeipita, pero si toda la cal al es- 
tado de oxalato de cal, despues de una media liora de 
ebullicion. Se filtra, se recoje el precipitado i se calcina 
con su filtro en un crisol de platino a la llama del soplete 
de gas para reducir el oxalato en cal viva i se pesa esta 
operando mui rapidamente. 
En el liquido quedan sales amoniacales con la magnesia, 
se vierte en este liquido fosfato de sosa i se deja reposar 
12 horas. Se depositan pequenos cristales de fosfato amo- 
niaco magnesiano que se recoje por filtracion i despues 
de haber calcinado. La formula de este fosfato muestra 
que encierra los 40 /m de su peso de magnesia. 
